Einzelne Mineralien. 



-27- 



haudlung war es erheblich heller geworden, die erst schwarze Substanz 

 war grünlich und gelblichbräunlich im durchgehenden und im auffallenden 

 Licht z. T. grau geworden, z. T. noch bräunlich geblieben. Ein kristallo- 

 graphischer Zerfall war der optischen Untersuchung zufolge nicht ein- 

 getreten. Der Si0 2 -Gehalt steigt bei fortdauerndem Prozeß. Er stieg 

 von 35,05 °/ beim frischen Mineral allmählich , bis er nach 3 Monaten 

 43,05 °/ (auf wasserfreie Substanz berechnet: 35,68 °/ und 46,74 °/ ) betrug. 

 In der Lösung war nur sehr wenig Kieselsäure; entfernt wurde A1 2 3 , 

 Fe 2 3 , MgO, viel FeO und Alkalien; Si0 2 blieb in der Hauptsache im 

 Rest. Durch Anwendung von K 2 C0 3 geht viel Si0 2 in Lösung und auch 

 in der Natur werden die Umstände der Glimmerbleichung mit der Natur 

 der wirkenden Lösungen und mit der Temperatur wechseln , besonders 

 wirken Salzsäure und Schwefelsäure weit schneller als Wasser und Kohlen- 

 säure. Man gelangt mit ihrer Hilfe bis zu einer glänzend weißen, talk- 

 artig milden , wie Glimmer spaltbaren Pseudomorphose von Kieselhydrat, 

 Si0 2 -f- xH 2 nach dem Ausgangsmaterial. Si0 2 ging dabei nicht in 

 Lösung, nur die basischen Stoffe wurden entfernt. Es findet auch hierbei 

 ein kristallographischer Abbau statt, die Kieselhydratplättchen verhalten 

 sich noch wie einheitliche Kristalle und erweisen sich im Konoskop negativ 

 einachsig wie der Glimmer etc. Ohne Einsturz des Baues ist der Biotit 

 bis auf Si() 2 -J- xH 2 reduziert. Mit Flußsäure läßt sich dasselbe Resultat 

 erreichen , und zwar jeweilig schneller bei hpherer Temperatur. Nach 

 6stündiger Behandlung mit heißer Salzsäure (G. = 1,12) enthielt das 

 geglühte Plättchen 98,5 Si0 2 und es war G. = 2,348 des Restes statt 

 G. = 3,042 des Glimmers. Verf. vergleicht diesen Bleichungsprozeß des 

 Glimmers mit der Lateritisierung der tonerdehaltigen Silikate. Er schlägt 

 vor, jenen Bleichungsprozeß als B aueritisierung und das in diesem 

 kristallographischen Abbau begriffene Material als Bauerit zu bezeichnen. 



Max Bauer. 



V. Dürrfeld: Über einen offretitähnlichen Zeolith in 

 Drusen eines Feldspatbasalts von den Palau-Inseln (Karo- 

 linen). (Zeitschr. f. Krist. 49. 1911. p. 200. Mit 1 Textfig.) 



In denselben Höhlungen wie der Aragonit (dies. Jahrb. 1911. I. -205-) 

 saßen direkt auf der Drusenwand farblose bis weiße, selten 1 mm große, 

 0,2 mm dicke, hexagonale Täf eichen ähnlich denen des Offretit. Sie sind 

 zu unregelmäßigen und kugeligen Gruppen verwachsen. Die Plättchen 

 sind zwischen gekreuzten Nicols dunkel, ein deutliches Achsenbild entsteht 

 nicht. Von Säuren schwer zersetzt, im Kolben H 2 0, ca. 51,60 Si0 2 

 mikrochemisch Al 2 3 , CaO und K 2 nachgewiesen, aber kein Na 2 0. 



Max Bauer. 



Arthur Russell: Notes on the occurrence of zeolites in 

 Cornwall and Devon. (Min. Mag. 15. p. 377-384. London 1910. 

 Mit 2 Textfig.) 



